E. EDLUND, UTVIDGNING GENOM DEN GALV. STRÖMMEN. 59 



gifva ett för det cafsedda ändamålet tillräckligt noggrant resultat. 

 Detta medium blir k = 2,282 skaldelar*). 



18. För bestämmande af ledningsmotståndets beroende af 

 temperaturen gjordes endast följande tre bestämningar. Den 

 ena af dessa skedde dock vid en temperatur, som föga skilj de 

 sig från den temperatur, livilken af den galvaniska strömmen 

 förorsakades, då ledningsmotståndet uppmättes. Dessa bestäm- 

 ningar voro följande: 



Vid temperaturen + 17**,35 var ledningsmotståndet före för- 

 söken 25,38 och efter deras slut 25,58 vid + 19^0; således i 

 medeltal 25,48 vid + 18o,17. 



Temperaturen 96'',8 

 97,5 



Med. 97",15; motståndet 35,58. 



Temperaturen 76°,0 

 76 ,5 



Med. 76",25; motståndet 32,73. 

 Häraf erhålles för denna jerntråd 



;t = 100 — 0,44331 1 + 0,0009685 f" «). 



19. Tillämpas denna formel för beräknandet af de med 

 jerntråden N:o 2 anställda observationerna, så erhålles: 



Försöket 1. T, = 107o,70; T, — T = 86",90 



2; = 96 ,08 

 To — (T, — T) = 90,18. 



Försöket 2. T, = 94^,72; T, — T = 74o,92 



2; ^ 81 ,78 

 T,-(T,-r)= 60,86. 



*) Häraf erhålles denna jerntrids värmeutvidguingskoefficient «^0,00001126. 



*) Det är bekant, att ledningsförmågans förändring med temperaturen är mycket 

 olika hos olika jernsorter. Matthiessen faun (Pogg. Ann. B. 118 sid. 439), 

 att ledningsförmågans aftagande för 100 grader utgjorde hos ett jernprof 

 38,5 procent och hos ett annat ej mer än 30,6. För de båda af mig be- 

 gagnade jerntrådarne uppgår ledningsförmågans aftagande för 100 grader, 

 för N:o 1 till 32,42 och för N:o 2 till 34,65 procent. 



